466 SUR LE FROTTEMENT INTERIEUR DES FILS DE QUARTZ 



quartz, le second module d'élasticité des fils de verre augmente 



lorsque la température s'abaisse. 



L'augmentation de la période d'oscillation T entre 0' et 



— 79°, respectivement entre 0° et — 194° s'exprime par les 



rapports : 



T T 

 — — = 1,006 à 1,010 et - = 1,012 à 1,015 



— 79 — 19* 



suivant l'échantillon. 



On en tire pour ce qui concerne le second module d'élasticité 

 G proportionnel au carré de la période : 



c p 



-^ = 1.012 à 1,020 et — ^ = 1,024 à 1,030 . 



G o h o 



Entre zéro et la température de l'air liquide, le second mo 

 dule augmente donc de 2,4 à 3 °/ environ. 



VI. Conclusions 



Les expériences qus nous avons effectuées sur le frotte- 

 ment intérieur des fils de quartz et de verre à la température 

 ordinaire et aux basses températures conduisent aux conclusions 

 suivantes : 



1. Pour le quartz un refroidissement à — 194° produit une 

 modification permanente de structure physique ou chimique qui 

 se manifeste par une augmentation durable du décrément loga- 

 rithmique. Lorsque le décrément a une fois subi cette augmen- 

 tation sa valeur reste constante dans les expériences ultérieures 

 pour toute température entre 20 e et — 194° (limites de nos 

 expériences). 



2. Le décrément logarithmique diminue en général beaucoup 

 avec la température. Il est deux fois plus petit à 0° qu'à la tem- 

 pérature de 20°. Lorsqu'on descend à — 79° la diminution est 

 moins grande, mais encore assez considérable, tandis qu'un 

 abaissement ultérieur ne produit qu'un changement très faible. 



